## ANALISIS KUAT TEKAN BEBAS PADA PEBAMBAHAN MATOS TERHADAP STABILISASI TANAH LEMPUNG DENGAN SEMEN

## Anwar Muda
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional II Kalimantan Tengah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan (1) .  Untuk  menentukan  kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah  lempung  sebelum distabilisasi  pasir  dan  semen (2) .  Untuk  menentukan  kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah  lempung  sebelum penambahan matos terhadap stabilisasi pasir dan semen. (3) . Untuk menentukan kuat tekan bebas (UCS) tanah lempung setelah penambahan matos terhadap stabilisasi pasir dan semen. Metode penelitian  dengan beberapa tahapan  yaitu  : A.  Tahap  persiapan .  Tahap  ini  dilakukan (1) .  Menyiapkan  contoh  tanah  lempung  Desa Baringin,  kota  Palangka  Raya. (2) .  Menyiapkan  sampel  matos,  pasir  dan  semen. B.  Tahap  pelaksanaan . Pelaksanaan  pengujian  kuat  tekan  bebas  dengan  metode  SNI  03-3638-1994. C.  Tahap  akhir .  Tahap  akhir yaitu 1. Untuk  menentukan  kuat tekan bebas (UCS) tanah lempung sebelum  distabilisasi  pasir dan  semen. 2. Untuk  menentukan  kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah  lempung  sebelum  penambahan  matos  terhadap  stabilisasi pasir  dan  semen  3.  Untuk  menentukan  kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah  lempung  setelah  penambahan  matos terhadap stabilisasi pasir dan semen untuk lapis perkerasan jalan raya.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kuat tekan bebas (UCS) tanah lempung sebelum distabilisasi pasir dan  semen  sebesar  3.51  kg/cm 2 .  Kemudian,  kuat  tekan  bebas  (UCS)  Pada  saat  0%  matos  pada  stabilisasi campuran 28% pasir dan 6% semen nilai UCS sebesar 9.10 kg/cm 2 . Kemudian, pada saat 2% matos, nilai UCS makin bertambah didapatkan 10.92 kg/cm 2 dan bahkan 4% nilai UCS makin meningkat hingga 11.18 kg/cm 2 . Kemudian, pada saat 6% matos nilai UCS terus makin bertambah hingga 11.44 kg/cm 2 dan pada penambahan 8%  matos, nilai UCS terjadi  peningkatan  cukup besar yaitu  13.78 kg/cm 2. Sedangkan pada penambahan 10% matos juga mengalami kenaikan nilai UCS sebesar 14,56 kg/cm 2 .
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  bahan  tambah  matos  dapat  meningkatkan  nilai  UCS  dan memenuhi  syarat  sebagai subbase dan base jalan  raya.  Karena  menurut  Ingels  dan  Metcalf,  1972  (dalam Hardiyatmo,  2010),  bahwa  nilai  UCS  hasil  >  14  kg/cm 2 dapat  dipergunakan  sebagai subbase dan base jalan raya.  Sedangkan  menurut  Ditjen  Bina  Marga  yang  didasarkan  pada  SNI  03-3438-1994  (dalam  Hardiyatmo, 2010), bahwa campuran ini belum dapat dipergunakan sebagai subbase dan base jalan raya, karena nilai UCS hasil < 20 kg/cm 2 .
Kata kunci : analisis, kuat tekan bebas, matos, stabilisasi, pasir, semen
MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 5 Nomor 1 Desember 2016 Hal. 30-39

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Stabilisasi  tanah  adalah  pencampuran  tanah dengan  bahan  tertentu,  guna  memperbaiki  sifat- sifat  teknis  tanah  atau  dapat  pula,  stabilisasi tanah adalah  usaha  untuk  merubah  atau  memperbaiki sifat-sifat teknis tanah agar memenuhi syarat teknis tertentu.  Sifat-sifat  teknis  seperti  kuat  tekan  bebas (UCS)  tanah  lempung  umumnya  sangat  rendah. Seperti  halnya,  tanah  lempung  Ciawi  (UCS)  0,65 kg/cm 2 (Wahjuningsih,  1997),  tanah  lempung Indramayu  (UCS)  0,195  kg/cm 2 (Sudirja,  2008), tanah  lempung  Bukit  Rawi  (UCS)  0.41  kg/cm 2 (Muda  A,  2011).  Sedangkan  UCS  tanah  lempung Baringin  belum  pernah  dilakukan  penelitian, namun  dari  hasil  penelitian  di  daerah  lain dimungkinkan  akan  mengalami  hal  yang  sama yaitu berkisar UCS 0.00 – 1.00 kg/cm 2 .
Permasalahan  rendahnya  kuat  tekan  bebas (UCS)  tanah  lempung  disebabkan  beberapa  faktor diantaranya  tanah  lempung  umumnya  didominasi butiran halus sehingga mudah dipengaruhi oleh air, pada saat basah akan mengembang, dan saat kering terjadi  retak-retak  sehingga  akan  membahayakan bangunan  di  atasnya.  Untuk  itu,  diperlukan  suatu bahan  untuk  meningkatkan  kuat  tekannya.  Pada umumnya  meningkatkan  kuat  tekannya  dilakukan berbagai  cara  diantaranya  dengan  melakukan stabilisasi  terhadap  tanah  dengan  bahan  tertentu Bahan  stabilisasi  yang  sering  digunakan  adalah semen, kapur, pasir dan abu terbang.
Bahan stabilisasi seperti semen sudah sering digunakan  untuk  lapis  perkerasan  jalan  raya. Namun,  yang  menjadi  permasalahan  yang  sering muncul  adalah  rendahnya  nilai  kuat  tekan  bebas (UCS).  Seperti  penelitian  tesis  yang  pernah dilakukan  oleh  Muda,  A  (2011),  bahwa  campuran pasir  12%  dengan  semen  6%  diperoleh  nilai  UCS sebesar  5.29  kg/cm 2 ,  kemudian  semen  8% didapatkan nilai UCS 7.33 kg/cm 2 dan semen 10% diperoleh nilai UCS sebesar 9.06 kg/cm 2 , sehingga tanah  ini  belum  memenuhi  persayaran  teknis  lapis perkerasan jalan raya, karena nilai UCS masih ≤ 20 kg/cm 2 (Hardiyatmo, 2010).
Dengan  bahan  stabilisasi  semen  hingga 10%,  dianggap  sudah  tidak  efesien  sebagai  bahan lapis  perkerasan  jalan  raya,  maka  perlu  dilakukan untuk  meningkatkan  kuat  tekan  bebas  (UCS) dengan  bahan  tambah  terhadap  stabilisasi  tanah
lempung  dengan  semen.  Bahan  tambah  yang pernah  dilakukan  oleh  Hasanuddin  (2011)  dalam penelitian  tesisnya yang  berjudul “ Analisis Pemakaian  Matos  Sebagai  Bahan  Tambah  Pada Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Kapur” . Hasil penelitiannya  menunjukkan,  bahwa  dari  pengujian kuat tekan bebas (UCS) yang dilakukan pemeraman nilai q u terus meningkat seiring dengan bertambahnya  kadar  kapur+matos  pada  tanah. Peningkatan tertinggi juga terjadi pada penambahan  14%  kapur  +  5%  matos  pada  umur pemeraman  14  hari  yaitu  sebesar  22.32  kg/cm 2 . Dari  hasil  penelitian  ini,  tanah  memenuhi  syarat teknis lapis perkerasan jalan raya karena nilai UCS hasil    22.32  kg/cm 2 ≥  22  kg/cm 2 (spesifikasi  bina marga).
Melihat permasalahan di atas, pada penelitian  ini  akan  dicoba  untuk  meningkatkan kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah  lempung  dengan bahan  tambah  matos  terhadap  stabilisasi  tanah lempung  dengan  semen  untuk  lapis  perkerasan jalan raya. Tanah lempung cocok dicampur dengan semen, jika Indeks Plastisitas (PI) tanah lempung ≤ 10%,  maka  untuk  menurunkan  PI  tanah  lempung, akan  dilakukan pencampuran  dengan pasir dengan proporsi  12,  16,  20,  24  dan  28%  terhadap  berat kering tanah lempung diharapkan Indeks Plastisitas (PI) ≤ 10%.
Selanjutnya  dilakukan  proses  pencampuran tanah,  pasir  dan  proses  berikutnya  dengan mencampur semen. dan matos. Matos adalah bahan aditif  yang  berfungsi  memadatkan  (solidifikasi) dan menstabilkan tanah secara fisik dan kimiwi.(www.matos.co.id).  Oleh  karena  itu,  untuk memahami  beberapa  prinsip  dalam  penggunaan matos  dengan  deskripsi  membuat  campuran  tanah +  semen,  kemudian  menyebar  secara  merata dengan  komposisi  1  m 3 tanah:  semen  (2-8%  dari berat  tanah)  kemudian  membuat  solusi  matos  zat terlarut  ke  dalam  air  dan  aduk  dengan  komposisi sebagai berikut (untuk tanah 1 m3) :  1 kg matos + Air ** pada kadar air optimum (http://matos.co.id).

## KAJIAN PUSTAKA

## Landasan Teori
a. Contoh Tanah
SNI  1742:2008  menyatakan  bahwa  contoh tanah  yang  akan  digunakan  untuk  pemadatan  di laboratorium  adalah  tanah  yang  lolos  saringan  no.
4  (4.75  mm).  Sedangkan  contoh  tanah  yang digunakan  untuk  pemadatan  dengan  Model Pendekatan  Alat  Uji  Kepadatan  Ringan  Untuk Tanah  di  Laboratorium  ini  sama  dengan  contoh tanah SNI 1742:2008 yaitu tanah lolos saringan no. 4 (4.75 mm).

## b. Berat jenis (Gs)
Berat jenis tanah adalah angka perbandingan antara  berat  butir  tanah (γs) dan  berat  air  suling (γw) dengan  isi  yang  sama  pada  suhu  4 0 C. Pengujian  ini  dimaksudkan  sebagai  acuan  dalam pengujian  berat  jenis (specific  gravity) dengan tujuan  untuk  memperoleh  besaran  (angka)  berat jenis tanah yang akan digunakan selanjutnya untuk penentuan  parameter  lainnya  seperti  sifat  tanah (SNI 03-1964-1990), seperti pada persamaan 2.1.
G s = w s   ………...................  2.1
Berat  jenis (G s ) tidak  berdimensi.  Secara tipikal,  berat  jenis  berbagai  tanah  berkisar  antara 2,65  sampai  2,75.  Berat  jenis G s =  2,67  biasanya digunakan  untuk  tanah-tanah  tidak  berkohesi  atau tanah  granular,  sedangkan  untuk  tanah-tanah  tidak kohesif  tidak  mengandung  bahan  organik Gs berkisar  diantara  2,68  sampai  2,72.  Nilai-nilai berat  jenis  dari  berbagai  jenis  tanah  diberikan dalam Tabel 2.1
Tabel 2.1  Berat jenis tanah (specific gravity)
Sumber: Hardiyatmo (2012)

## c. Pemadatan
Untuk  menentukan  hubungan  kadar  air dengan  berat  volume  dan  untuk  mengevaluasi tanah agar memenuhi persyaratan kepadatan, maka umumnya  dilakukan  uji  pemadatan.  Menurut Proctor,  1933 (dalam  Hardiyatmo,  2012),  telah mengamati bahwa ada  hubungan  yang pasti antara
kadar  air  dan  berat  volume  kering  tanah  padat. Untuk  berbagai  jenis  tanah  pada  umumnya, terdapat satu nilai kadar air optimum tertentu untuk mencapai  berat  volume  kering  maksimumnya. Hubungan  berat  volume  kering  ( γ d) dengan  berat volume  basah ( γ b) dan  kadar  air  (w)  dinyatakan dalam Persamaan 2.2.
w b d   1   …………………………2.2
Karateristik  kepadatan  tanah  dapat  dinilai dari  pengujian  standar  di  laboratorium  yang disebut  standar Proctor .  Prinsip  pengujiaan menggunakan pemadat berupa silinder mould yang mempunyai  volume    9,44  x  10 -4 m 3 .  Tanah  di dalam mould dipadatkan  dengan  penumbuk  yang beratnya  2.50  kg  dengan  tinggi  jatuh  30,50  cm. Tanah  dipadatkan  dalam  tiga  lapisan  dengan  tiap lapisan ditumbuk 25 kali. (Hardiyatmo, 2012)
Dalam  uji  pemadatan,  percobaan  di  ulang paling  sedikit  5  kali  dengan  kadar  air  tiap percobaan  divariasikan.  Kemudian,  digambarkan sebuah grafik hubungan kadar air dan berat volume keringnya.  Kurva  yang  dihasilkan  pada  Gambar 2.3  dari  pengujian  memperlihatkan  nilai  kadar  air terbaik  (w  opt)  untuk  mencapai  berat  volume kering  terbesar  atau  kepadatan  kering  maksimum ( γ d maks).
Gambar 2.3  Kurva  hubungan  kadar air  dan berat volume kering Sumber: Hardiyatmo, 2012 Kemungkinan berat volume kering maksimum  dinyatakan  sebagai  berat  volume kering  dengan  tanpa  rongga  udara (zero  air  void) atau berat volume  kering saat  tanah  menjadi jenuh ( γ zav) dapat dihitung pada Persamaan 2.3.
Gs w w Gs zav . 1 .     …………………… 2.3
Sedangkan  SNI  1742:2008  menyatakan bahwa  kadar  air  yang  paling  cocok  untuk  cara pemadatan  tertentu  yang  menghasilkan  kepadatan paling besar  yang  diperoleh dari kurva pemadatan. Kemudian  dari  pemadatan  tersebut  kemungkinan udara  dalam  tanah  akan  keluar,  maka  tanah  dalam kondisi  jenuh  air  (kepadatan  kering  jenuh),  tetapi dalam  kondisi  ini  sulit  tercapai.  Sehingga, kepadatan  kering  jenuh  merupakan  perbandingan antara  massa  kering  tanah  dan  volume  total  pada kondisi jenuh air (rongga berisi udara  nol)  kondisi jenuh air (rongga berisi udara nol).

## d. Semen Portland
Adapun  standar  kualitas  semen  yang digunakan  untuk  stabilisasi  tanah  adalah  semen jenis  tipe  I.    Semen  jenis  ini  merupakan  semen Portland  biasa (Ordinary  Portland  Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya,  dimana  tidak  ada  persyaratan  khusus. Rollings  dan  Rollings,  1996  (dalam  Hardiyatmo, 2010).
Semen  Portland  merupakan  media  perekat bila  bereaksi  dengan  air.  Media  perekat  ini kemudian  memadat  dan  membentuk  massa  keras. Pada  proses  hidrasi  tersebut,  hasil  hidrasi  akan mengendap  di bagian luar sedang  di bagian  dalam akan terhidrasi secara bertahap sehingga volumenya mengecil (Hardiyatmo, 2010).
Semen Gresik (Persero), merupakan perseroan  memproduksi  berbagai  jenis  semen. Semen  utama  yang  diproduksi  adalah  semen Portland  tipe  I  (OPC)  dimana  keunggulan  dari semen  ini,  di  sampin  g  sebagai  bahan  hidrolis berupa  serbuk  halus  yang  dapat  mengeras  apabila tercampur dengan air, juga penggunaannya dipakai secara  luas  untuk  konstruksi  umum,  seperti konstruksi  bangunan  yang  tidak  memerlukan persyaratan khusus, antara lain bangunan perumahan,  gedung-gedung  bertingkat,  jembatan, landasan  pacu  dan  jalan  raya  (Semen  Gresik, 2010).

## e. Stabilisasi menggunakan pasir
Stabilisasi  menggunakan  campuran  pasir bertujuan  untuk  mengukur  perubahan  indeks plastisitas  (PI).  Hicks,  2002  (dalam  Hardiyatmo, 2010)  menyebutkan,  tanah  berbutir  halus  seperti lempung jika distabilisasi dengan semen sebaiknya tanah  tersebut  bila  uji  saringan  No.  200 ≥  25%
maka  indeks  plastisitas  (PI) ≤ 10%.  Jika  tanah tersebut  bila  uji  saringan  No.  200  <  25%    maka indeks plastisitas (PI) ≤ 10% atau PI ≥ 10% atau PI ≤  6  (PI  x  persen  lolos  saringan  No.  200  ≤  60 seperti pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2  Petunjuk  awal  untuk  pemilihan  metode stabilisasi
Sumber : Hicks, 2002 (dalam Hardiyatmo, 2010)

## f. Stabilisasi menggunakan semen
Kriteria  stabilisasi  tanah  menggunakan semen  semen  yang  diusulkan  oleh  Ingels  dan Metcalf  (1972)  dalam  Tabel  2.3  dan  criteria kekuatan tanah semen untuk Lapis Pondasi Bawah (LPB)  dan  Lapis  Pondasi  Atas  (LPA)  oleh  Ditjen Bina  Marga  yang  didasarkan  pada  SNI  03-3438- 1994  (dalam  Hardiyatmo,  2010)  dalam  Tabel  2.4 berikut.
Tabel 2.3 Kriteria stabilisasi tanah semen
Sumber: Ingels dan Metcalf (1972)
Tabel 2.4 Kriteria  kekuatan  stabilisasi  tanah semen

## Sumber: Hardiyatmo (2010)
g. Bahan  tambah  matos  pada  stabilisasi  tanah lempung dengan semen
Penggunaan  bahan  tambah  matos  adalah meningkatkan  parameter  daya  dukung  tanah (pengganti base dan subbase ,  sekaligus  stabilisasi tanah dasar badan jalan. Sifat-sifat campuran untuk perkerasan  jalan  raya  disyaratkan  seperti  pada Tabel 2.5 berikut.
Tabel 2.5 Sifat-sifat campuran bahan tambah Matos

## Sumber: Spesifikasi Teknik Bina Marga

## h. Standar kualitas air
Air  yang digunakan untuk stabilisasi dengan semen  harus  bersih,  tidak  mengandung  asam, alkali, bahan organik, minyak, sulfat dan klorida di atas nilai  yang  diijinkan,  Ingels  dan  Metcalf, 1972 (dalam Hardiyatmo, 2010). Namun pada penelitian ini,  digunakan  kualitas  air  PDAM  atau  air  sungai jernih berdasarkan pengujian tingkat keasaman pH 4,5 – 8,5  seperti pada Tabel 2.6 berikut.
Tabel 2.6  Standar kualitas air terstabilisasi
Sumber : Hardiyatmo (2010)

## Studi Pustaka
a. Hasanuddin (2011)
Hasanuddin (2011) melakukan penelitian tesis yang berjudul ” Analisis Pemakaian Matos Sebagai Bahan  Tambah  Pada  Stabilisasi  Tanah  Lempung Dengan  Kapur” ,  menyatakan  bahwa  tanah  Desa Jalan  Budi  Luhur,  Simpang  Tangor,  Kecamatan Tenayan  Raya,  Kota  Pekanbaru  merupakan  tanah berlempung  plastis  tinggi  (PI) 32,76%. Kemudian, tanah ini memiliki nilai daya  dukung tanah dengan nilai  CBR  sebesar  11.35%  dan  kuat  tekan  bebas (UCS) sebesar 3 kg/cm 2 sehingga relatif baik untuk subgrade jalan raya.
Setelah  penambahan  kapur  dan  matos  pada tanah  asli  dapat  merubah  daya  dung  tanah  (CBR) dan  kuat  tekan  bebas  (UCS).  Dari  hasil  pengujian CBR  pemeraman  7  hari  dan  14  hari  nilai  CBR akan  meningkat  seiring  bertambahnya  kapur  dan matos  pada  tanah.  Peningkatan  tertinggi  terjadi penambahan  14%  kapur  +  5%  matos  pada  umumr pemeraman  14  hari  sebesar  54.70%.  Sedangkan pada  pengujian  kuat  tekan  bebas  (UCS)  yang dilakukan  pemeraman,  nilai  UCS  terus  meningkat seiring bertambahnya kapur dan matos pada tanah.
Peningkatan tertinggi juga terjadi pada penambahan  14%  kapur  +  5%  matos  pada pemeraman  14  hari  sebesar  22.32  kg/cm 2 .  Dari hasil  pengujian  CBR  sebesar  54.70%,  maka  tanah yang distabilisasi ini dapat digunakan sebagai Base Course ,  karena  peraturan  Bina  Marga  untuk Base Course CBR ≥  50%,  sedangkan  untuk Subbase Course ≥ 20%.

## b. Teguh  Widodo  dan  Rahmat  Imron  Qosan
(2011)
Teguh  Widodo  dan  Rahmat  Imron  Qosari (2011)  melakukan  penelitian  berjudul  ” Efektifitas
Penambahan Matos Pada Stabilisasi Semen Tanah Berbutir  Halus” ,  yang  dipublikasikan  pada Jurnal Teknik  Volume  1,  Nomor  2,  Oktober  2011,  ISSN 2088–3676,  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas Janabadra,  Yogyakarta ,  menyatakan  bahwa  tanah dari Dukuh Perengdawe, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman
merupakan  tanah  yang  memiliki  kandungan butiran  halus  >  50%,  batas  cair  >  50%  dan platisitas  indeks  (PI)  25.59%  sehingga  tanah  ini termasuk golongan lempung palstisitas tinggi.
Pada  pengujian  penambahan  matos  terlihat, peningkatan nilai UCS tanah-semen-matos terhadap nilai nilai UCS tanah semen adalah 9.74% (penambahan  semen  4%),  13.58%  (penambahan semen 8%) dan 17.25% (penambahan semen 12%). Peningkatan  nilai  UCS yang  relatif kecil menunjukkan  penambahan  1  kg/m 3 tanah  pada stabilisasi  tanah  semen  kurang  efektif.  Hal  ini disebabkan  oleh  luas  permukaan  butiran  halus yang  sangat  besar  dan  struktur  lempung  yang memiliki  empat  tingkatan  struktur  lempung mengakibatkan  jumlah  matos  yang  diperlukan untuk melarutkan humus lebih besar.

## c. Anwar Muda (2011)
Anwar Muda (2011), melakukan penelitian tesis  “ Stabilisasi  Tanah  Lempung  Bukit  Rawi Menggunakan  Pasir  dan  Semen” bahwa  tanah Bukit  Rawi  memiliki  sifat  lempung  organik, plastisitas  rendah,  kondisi  padat  1,43  gr/cm3  pada kadar  air  optimum  24,27%.  Tanah  ini  memiliki nilai CBR 3.57% < 5% sehingga penilaian sebagai tanah dasar (subgrade) buruk. Dalam uji kuat tekan bebas diperoleh UCS sebesar 0.47 kg/cm 2 sehingga tanah tergolong tanah  dengan  konsistensi lempung lunak  karena  nilai  UCS tanah  diantara 0.25  – 0.50 kg/cm 2 .
Setelah dilakukan stabilisasi dengan campuran pasir  12,  16,  dan  20%  nilai  PI  turun ≤  10% sehingga  memenuhi  syarat  distabiliasi  dengan semen.  Campuran  10%  semen  dengan  20%  pasir nilai CBR dan UCS naik cukup besar dengan nilai CBR 135% > 5% dan UCS 16.44 kg/cm 2 sehingga terpenuhi subgrade dan subbase  jalan jalan  raya (CBR  >  5%)  dan  belum  memenuhi  syarat base jalan raya (UCS< 20 kg/cm 2 .

## METODE PENELITIAN
Proses tahapan penelitian seperti bagan alir pada
Gambar 3.1 berikut ini:
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

## Pengambilan contoh

## a. Tanah
Contoh  tanah  jenis  lempung  diambil  pada ruas  jalan  Palangkaraya-Bukit  Rawi  tepatnya  di Desa  Baringin,  Kota  Palangkaraya.  Kemudian, tanah ini dijemur hingga kering udara  dan disaring dengan  saringan  No.  4.  Contoh  saringan  No.  4  ini dimaksudkan  agar  pengujian  tidak  ada  gumpalan- gumpalan yang lebih besar dari saringan No. 4.

## b. Pasir
Pasir  digunakan  dengan  tujuan  diharapkan dapat menurunkan nilai indeks plastisitas (PI). Jika ≥ 25% lolos saringan  no. 200 dan PI ≤10% atau ≤ 25% lolos saringan no. 200 dan PI ≥ 10% atau PI ≤ 10.  maka  tanah  memenuhi  syarat  distabilisasi dengan semen.

## c. Semen
Contoh semen yang digunakan adalah semen Portland  produksi  semen  Gresik  sebanyak  1  zak (50 kg)
d. Matos
Contoh matos digunakan  adalah  PT. Watukali  Capita  Ciptama,  Yogyakarta  yang berfungsi  untuk  memadatkan (solidifikasi) dan mestabilkan (stabilizer) tanah secara  fisik – kimia. Matos  berupa  material  serbuk  halus  terdiri  dari komponen  mineral  anorganik. Untuk  stabilisasi tanah  menggunakan  dari  matos  dikombinasikan dengan  semen  Portland.  Untuk  itu,  beberapa prinsip dalam penggunaan matos sebagai berikut:
a. Membuat  campuran  tanah  +  semen,  kemudian menyebar  secara  merata.  Dengan  komposisi 1m 3 dari tanah: semen (2-8% dari berat tanah)
b. Membuat  solusi  dengan  komposisi  sebagai berikut (untuk tanah 1 m3): 1 kg MATOS+ Air pada kadar air optimum (http:///Matos_ Soil_Stabilize r.html diakses
5/6/2016)

## Pembuatan campuran tanah dan pasir
Pembuatan  campuran  tanah  dan  pasir bertujuan  untuk  menurunkan  indeks  plastisitas (PI).  Proporsi  campuran  pasir  12  %  diharapkan mendapatkan  PI ≤ 10%,  maka  tanah  cocok distabilisasi dengan semn.

## Pembuatan campuran semen tanah dan pasir
Pembuatan campuran semen, tanah dan pasir bertujuan  untuk  untuk  menentukan  nilai  UCS sebelum  penambahan  matos.  Proporsi  campuran semen  6    %  dan  dicampur  dengan  12%  pasir  PI ≤ 10%  serta tanah lempung.
Pembuatan  campuran  matos  semen  tanah  dan pasir
Pembuatan  campuran  bahan  tambah  matos, semen,  tanah  dan  pasir  bertujuan  untuk  untuk menentukan  kuat  tekan  bebas  (UCS)  untuk  lapis perkerasan  jalan  raya.  Proporsi  campuran  matos  1 kg/m 3 dengan  semen  6  %  semen,  pasir  16%  dan tanah lempung.
HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
a. Tanah lempung sebelum penambahan matos terhadap stabilisasi dengan semen
Adapun  karakteristik  tanah  lempung  Desa Baringin,  Kota  Palangka  Raya  dapat  dilihat  pada Tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1  Karakteristik  tanah  lempung  Desa
Baringin Kota Palangka Raya

## Sumber : Hasil analisis (2016)
b. Tanah lempung distabilisasi dengan pasir
Stabilisasi  tanah  lempung  dengan  pasir bertujuan untuk mendapatkan nilai indeks plastisitas  (PI) ≤  10%.  Disini  tanah  distabilisasi dengan pasir 12% dan  diharapkan  diperoleh Indek Plastisitas  (PI) ≤  10%,  maka  tanah  cocok distabilisasi  dengan  semen.  Adapun  nilai  indeks plastisitas (PI) seperti pada Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2  Indeks  plastisitas  (PI)  campuran  tanah
dengan pasir
Sumber: Hasil analisis (2016)
c. Kuat  Tekan  Bebas  Sebelum  Penambahan
Matos Kuat tekan bebas (UCS) sebelum penambahan  matos  terhadap  stabilisasi  tanah lempung,  pasir  dan  semen  seperti  pada  Tabel  4.3 berikut :

## Tabel 4.3
UCS sebelum penambahan matos

## Sumber : Hasil analisis (2016)
d. Kuat  Tekan  Bebas  Setelah  Penambahan Matos Kuat tekan bebas (UCS) setelah penambahan  matos  terhadap  stabilisasi  tanah lempung,  pasir  dan  semen  seperti  pada  Tabel  4.4 berikut :

## Tabel 4.4 UCS setelah penambahan matos

## Sumber : Hasil analisis (2016)

## Pembahasan
1. Tanah lempung sebelum penambahan matos terhadap stabilisasi dengan semen
a. Ukuran Butir Lolos No. 200
Berdasarkan  Tabel  4.1  di  atas,  bahwa distribusi  ukuran  butir  dengan  analisa  saringan (sieve analysis) bahwa distribusi ukuran butir tanah yang  lolos  saringan  No.  200  sebesar  88.53%.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  prosentasi  butiran  halus sangat  dominan.  Menurut  (Hardiyatmo,  2012), bahwa  tanah  ini  termasuk  berbutir  halus  dengan jenis  lanau  atau  lempung,  karena  tanah  yang
termasuk  berbutir  halus  jika  tanah  tersebut  lolos saringan no. 200 > 50%.

## b. Indeks Plastisitas (PI)
Indeks  plastisitas  (PI)  diperoleh  dari pengujian  batas-batas  Atterberg  yaitu  selisih  batas cair (LL) dan batas plastis PL). Pada pengujian ini diperoleh  batas  cair  (LL)  pada  x=25  ketukan adalah  41.11  %  dan  batas  plastis  (PL)  saat  terjadi retak-retak  mendekati  diameter  gulungan  3  mm adalah  25.66  %  sehingga  diperoleh  indeks plastisitas  (PI)  15,45  %.  Menurut  AASHTO, bahwa  tanah  ini  termasuk  tanah  berlempung dengan  penilaian  umum  sebagai  tanah  dasar sedang  sampai  buruk.  Hal  ini  dikarenakan plastisitas  (PI)  sampel  tanah  >  11%  dan  batas plastis  (PL)  15,45%  <  30%  sehingga  termasuk dalam  kelompok  A-7-6.  Kemudian,  menurut Hardiyatmo  (2010)  tanah  ini  tidak  cocok distabilisasi dengan semen karena PI > 10%. Untuk itu,  tanah  dilakukan  penurunan  PI  dengan stabilisasi dengan pasir 12%.

## c. Berat Jenis (Gs)
Hasil pengujian berat jenis (Gs) tidak terlalu jauh.  Jika  diambil  rata-rata  didapatkan  berat  jenis 2,63.  Jika  dilihat  besaran  nilai  berat  jenis  (Gs)  ini umumnya  termasuk  jenis  lempung.  Menurut Hardiyatmo (2006), bahwa tanah ini termasuk jenis tanah  mengandung  lempung  organik  karena  setiap tanah yang mempunyai berat jenis (Gs) 2,58 - 2,65 maka  tanah  tersebut  termasuk  jenis  lempung organik.

## d. Pemadatan
Hasil  pemadatan  menggunakan  metode standar  diperoleh  berat  isi  kering  maksimum (γd maks )  dan  kadar  air  optimum  (w opt ).  Dari  hasil pengujian  terdapat  diperoleh  berat  isi  kering maksimum  (γd maks )  1,51  gr/cm 3 dan  kadar  air optimum  (w opt )  22,78  %.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  parameter  kepadatan  ini  sebagai  bahan untuk  sampel  pengujian Unconfined  Compressive Strength (UCS
e. Unconfined Compressive Strength (UCS)
Adapun  hasil pengujian  UCS kondisi peram 7  hari  mempunyai  nilai  UCS  terbesar  3.52  kg/cm 2 pada  saat  regangan  1,78%.  Menurut  Hardiyatmo (2006),  bahwa  sampel  tanah  ini  termasuk  dalam
12.86 12.30 11.03 10.76 9.20 8 9 10 11 12 13 14 15 12 14 16 18 20 22 24 26 28 In d e k s p la s ti s ita s ( P I) (% ) Campuran pasir (%) Grafik PI & Campuran pasir 9.10 10.92 11.18 11.44 13.78 14.56 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 U C S (k g /c m 2 ) Matos (%) Grafik  hubungan UCS dengan matos 28% pasir+6% semen
kelompok konsistensi lempung sangat kaku karena nilai UCS pada rentang 2 – 4 kg/cm 2 .

## 2. Tanah lempung distabilisasi dengan pasir
Adapun  tanah  lempung  distabilisasi  dengan pasir  untuk mendapatkan hubungan  indeks plastisitas tanah (PI) dengan variasi campuran pasir seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut.
Gambar 4.1 Grafik hubungan PI dengan campuran pasir
Sumber: Hasil analisis (2016)
Dari Gambar 4.1 di atas terlihat, bahwa nilai PI makin menurun seiring bertambahnya campuran pasir. Namun pada saat campuran 12% pasir hanya mempunyai  nilai  indeks  plastisitas  (PI)>10%.  Ini membuktikan  bahwa  tanah  belum  memenuhi syarat  distabilisasi  semen  karena  menurut  Hicks (2002)  bahwa  tanah  distabilisasi  dengan  semen sebaiknya tanah tersebut jika > 25% lolos saringan No.  200  dan  memiliki  PI ≤  10%.  Pada  campuran 16, 20, 24 pasir diperoleh  nilai PI  makin  menurun namun  PI  masih  di  atas  10%.  Namun  pada  saat campuran  28%  pasir  diperoleh  PI  <  10%  yaitu 9.20%,  sehingga  tanah  ini  memenuhi  syarat distabilisasi semen
Berdasarkan analisis di atas, bahwa tanah ini memenuhi  syarat  distabilisasi  semen  apabila campuran pasir minimum 28%. Pada penelitian ini, akan  dilakukan  campuran  pasir  yang  mewakili nilai PI ≤ 10% antara lain campuran pasir 28%.
3. Tanah  lempung  sebelum  dan  sesudah penambahan  matos  terhadap  stabnilisasi pasir dan semen
Gambar 4.2 Grafik  hubungan  UCS  dengan Matos Sumber: Hasil analisis (2016) Pada Gambar 4.2 terlihat di atas, bahwa nilai UCS
mengalami peningkatan seiring bertambahnya  matos.  Pada  saat  0%  matos  pada stabilisasi campuran 28% pasir dan 6% semen nilai UCS  sebesar  9.10  kg/cm 2 .  Kemudian,  pada  saat 2% matos, nilai UCS makin bertambah didapatkan 10.92  kg/cm 2 dan  bahkan  4%  nilai  UCS  makin meningkat  hingga  11.18  kg/cm 2 .  Kemudian,  pada saat  6%  matos  nilai  UCS  terus  makin  bertambah hingga  11.44  kg/cm 2 dan  pada  penambahan  8% matos,  nilai  UCS  terjadi  peningkatan  cukup  besar yaitu  13.78  kg/cm 2. Sedangkan  pada  penambahan 10%  matos  juga  mengalami  kenaikan  nilai  UCS cukup besar dengan nilai UCS 14,56 kg/cm 2 .
Jika dilihat dari besaran nilai UCS ini, maka bahan  tambah  matos  dapat  meningkatkan  nilai UCS  dan  memenuhi  syarat  sebagai subbase dan base jalan  raya.  Karena  menurut  Ingels  dan Metcalf,  1972  (dalam  Hardiyatmo,  2010),  bahwa nilai  UCS  hasil  >  7  kg/cm 2 dapat  dipergunakan sebagai subbase dan base jalan  raya..  Sedangkan menurut  Ditjen  Bina  Marga  yang  didasarkan  pada SNI  03-3438-1994  (dalam  Hardiyatmo,  2010), bahwa  campuran  ini  belum  dapat  dipergunakan sebagai subbase dan base jalan  raya,  karena  nilai UCS hasil < 20 kg/cm 2 .
Pada uji UCS ini semakin besar penambahan campuran  semen  dengan  pasir  maka  semakin meningkat  nilai  UCS.  Hal  ini  menunjukkan  tanah semakin  baik  kuat  tekannya  disebabkan  terisinya rongga  pori  tanah  oleh  penambahan  pasir kemudian  terjadi  reaksi  dalam  tanah  oleh penambahan  semen  dan  air  yang  mengakibatkan tanah menjadi padat dan kuat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat diberi kesimpulan antara lain : 1. Kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah  lempung  Desa Baringin  sebelum  distabilisasi  pasir  dan  semen sebesar 3.51 kg/cm 2
2. Kuat  tekan  bebas  (UCS)  0%  matos  terhadap stabilisasi tanah lempung dengan semen sebesar 9.10 kg/cm 2
3. Kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah  setelah penambahan 2% matos, nilai UCS 10.92 kg/cm 2 dan  4%  matos  nilai  UCS  11.18  kg/cm 2 . Kemudian,  6%  matos  nilai,  UCS  11.44  kg/cm 2 dan  8%  matos,  nilai  UCS  13.78  kg/cm 2.
Sedangkan  10%  matos,  nilai  UCS  14,56 kg/cm 2 .

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di atas,  maka perlu disarankan sebagai berikut:
1. Bahan  tambah  matos  dapat  meningkatkan  kuat tekan  tanah,  namun  perlu  dilakukan  penelitian lanjutan  dengan  tanah  berbutir  halus,  tanah berbutir kasar dengan lokasi yang berbeda.
2. Bahan  tambah  matos  1  kg/m 3 perlu  dilakukan pembanding dengan prosentase dengan penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiyatmo,  H.C,  2010, Stabilisasi  Tanah  Untuk Perkerasan  Jalan ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Hardiyatmo,  H.C,  2012, Mekanika  Tanah  1,  Edisi Keenam ,  Gajah  Mada  University  Press,
Yogyakarta.
Hasanuddin,  2011, Analisis  Pemakaian  Matos Sebagai  Bahan  Tambah  Pada  Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Kapur, Penelitian Tesis  Program  Magister  Teknik  Sipil Universitas Islam Riau.
Hasanuddin.  2011, Analisis  Pemakaian  Matos Sebagai  Bahan  Tambah  Pada  Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Kapur, Penelitian
Tesis  Program  Magister  Teknik  Sipil
Universitas Islam Riau. http://unitedgank007.blogspot.co.id/2016/01/pema datan-tanah.html http://www.diskusilepas.com, Margin Error, diakses 13 Desember 2015
Ingles,  O.G,  dan  Metcalf,  J.B,  (1972), Soil stabilization Principle and Practice , Butterworths Pty. Limited, Melbourne
Kretjie dan Morgan (www. slideshare.net), diakses 6 Agustus 2014.
Muda.  A,  2011, Stabilisasi  Tanah  Lempung  Bukit Rawi  Menggunakan  Pasir  dan  Semen, Tesis,  Program  Studi  Magister  Teknik Sipil  Universitas  Lambung  Mangkurat, Banjarmasin.
SNI  03-1966-1990, Metode  Pengujian  Batas Plastis Tanah.
SNI  1742:2008, Pengujian  Kepadatan  Ringan Untuk Tanah.
SNI 1964:2008, Cara Uji Berat Jenis Tanah.
SNI  1965:2008, Cara  Uji  Penentuan  Kadar  Air Untuk Tanah dan Batuan di Laboratorium.
SNI  3423:2008, Cara  Uji  Analisis  Ukuran  Butir
Tanah. Widodo, T dan Qosari, 2011, Efektifitas Penambahan  Matos  Pada  Stabilisasi Semen  Tanah  Berbutir  Halus” ,  yang dipublikasikan  pada Jurnal  Teknik  Sipil
Volume  1,  Nomor  2,  Oktober  2011,  ISSN 2088–3676, Jurusan Teknik Sipil Universitas Janabadra, Yogyakarta.